Zweiter Abschnitt. Harze. 325 



Maslix und Fraueneis (Gips) ritzen ihn. Indes ist er doch barter als 

 Kolophonium. Die Oberfiache des Dammar ist meist glatt. Sie wird 

 schon durch Hiniiberstreichen mit der warmen Hand triibe und etwas 

 klebrig. Die frische Bruchflache ist muschelfurmig und glasglanzend. 

 Frische oder nur durch kurze Zeit gelagerte Stiicke riechen, auf der 

 flachen Hand gerieben, eben noch wahrnehmbar, aber angenehm balsa- 

 misch; altere Stiicke sind beinahe geruchlos. Zerkaut zerfallt er in ein 

 weies, an den Zahnen haftendes Pulver. Die Oberflachenschicht ist 

 ahnlich wie bei Mastix und Sandarak gestaltet, aber arm an RiBlinien, 

 wahrend Erstarrungsfiguren haufig und deutlich ausgepragt, meist ge- 

 wunden erscheinen (Fig. 38, p. 156). Die Oberflache der Harzstiicke ist 

 reich bedeckt von grobkorniger Staubmasse, welche durch gegenseitiges 

 Abreiben der Stiicke entstanden ist. Die Dichte des Dammar betragt 

 nach Biltz 1,04 1,05, nach Lucanus 1,06, nach Brandes 1,097 

 bis 1,123!). 



Nach Schrotter 2 ) erweicht der Dammar bei 75 C, wird bei 100 

 dickfliissig, bei 150 diinnflussig und klar. 



Chemische Beschaffenheit des Dammar. Tschirch und 

 Glimmann 3 ) fanden, daC das malaiische Dammarharz in Chloroform, 

 Benzol, Schwefelkohlenstoff und Schwefelsaure vullig, in Ather, Alko- 

 hol, Toluol, Azeton, Anilin, Petrolather und Essigsaure sich nur teil- 

 weise lust. 



In SOproz. Ghloralhydrat quillt der Dammar stark auf; aber selbst 

 nach monatelanger Einwirkung geht nur sehr wenig in Lusung. Da- 

 durch unterscheidet sich der echte Dammar auffallig von alien Koni- 

 ferenharzen, also auch von den Harzen der Dammara-Arlen. (s. unten 

 bei Kopal), welche Harze sich in SOproz. Chloralhydratlusung klar und 

 vollkommen losen 4 ). 



Durch Destination des Rohharzes mit Wasserdampfen liefi sich in 

 geringer Menge ein atherisches 01 gewinnen, das eine hellgelbe Farbe, 

 pfefferahnlichen Geruch und den Siedepunkt von 82 besaB. 



Zur Herstellung des Reinharzes wurde Dammar mit absolutem Al- 

 kohol extrahiert, wobei sich 33 Proz. in demselben als unloslich erwiesen 

 und als grauweifie, bimssteinartige Masse zuriickblieben. 



Aus dem in Alkohol luslichen Anteile des Dammarharzes wurde eine 

 kristallinische Resinosaure, die Dammarolsaure C 54 H 77 3 (OH)(COOH) 2 

 isoliert, die sich leicht in Alkohol und Ather lust. Ferner befinden sich 



4) Fortsetzung von Gmelins Handbu^h det- Chemie 4, 1, p. 1753. 



2) Poggendorffs Annalen 59, p. 72. 



3) Tschirch und Glimmann, Archiv d. Pharm. 234 (I89G), p. 585. 



4) Mauch, Uber physikalisch-chemische Eigenschaften des Chloralhydrates. 

 Inauguraldissertation. StraBburg 1898. 



